— 603 — 



Hechos varios análisis cuantitativos con observación del potencial ca- 

 tódico, obtuvimos series de resultados en absoluto análogas a las ya en- 

 contradas; sólo la duración era algo mayor. Este método se distingue por- 

 la seguridad de sus resultados, su elegancia y comodidad, pues la precipi- 

 tación del metal es automática. Sin embargo, el tener que emplear energía 

 de baterías de acumuladores y varios aparatos no usuales, hace que no 

 sea asequible a todos los laboratorios, además de que un poco de práctica 

 suple fácilmente las indicaciones del potencial catódico ahorrando mucho 

 tiempo, y, principalmente, porque las molestias que ocasiona efectuar ta- 

 les medidas no están justificadas por los resultados. 



II.. Valoración de! bismuto en disolución tartárica 



Th. Moore (21) electrolizaba disoluciones tartáricas neutralizadas con 

 amoníaco, conteniendo además un gran exceso de ácido fosfórico, con 

 0,03-0,05 amp., finalizando a 0,7. El depósito, esponjoso al principio, se 

 pone luego compacto. 



H. J. Sand (22) trabajó en esta disolución con electrodos rotatorios, 

 aplicando por vez primera al bismuto la observación del potencial catódi- 

 co. Añadía a la disolución 8 gramos de tartrato sódico. A una temperatura 

 de 60° depositaba 0,3 grs. de Bi a 2,1 —3,0 voltios en diez a quince minu- 

 tos, variando la intensidad de 3 a 0,2 amperios. 



La diferencia de potencial contra el electrodo sulfato mercurioso-áci- 

 do sulfúrico doble normal, mantenida constante, era 0,63 voltios; al final 

 elevaba a 0,9, neutralizando la disolución con 5 c. c. de amoníaco concen- 

 trado. 



A. Fischer (23) ha comprobado los excelentes resultados de este mé- 

 todo, proponiendo se lleve una corriente de gas del alumbrado a la super- 

 ficie del baño electrolítico, al lavar, para evitar la oxidación del metal de- 

 positado. 



Burt P. Richardson (24) utiliza también las disoluciones nítrico-tartári- 

 cas. En oposición a lo dicho por Sand, Fischer y Brunck, empleando po- 

 tenciales superiores a 2 voltios, obtienen depósitos esponjosos y ne- 

 gruzcos. Vio la imposibilidad de precipitar el Bi sobre el cobre, y que la 

 adición de glucosa y ácido fórmico al electrólito no da resultado, mien- 

 tras que los ácidos cítrico y láctico contribuyen a la obtención de un be- 

 llo depósito. Este investigador emplea ánodo rotatorio Perkin y cátodo 

 Winkler. Las mejores condiciones de precipitación son: una temperatura 



